592 



se ha dicho, y hemos comprobado, el bismuto se adhiere mal al cobre. La 

 adhesión del precipitado depende principalmente de la superficie catódica: 

 la plata presenta un depósito mate magnífico, en el cual es probable se for- 

 me una aleación Ag-Bi que favorezca la obtención de depósitos de bismu- 

 to de gran adherencia. Teniendo en cuenta que la precipitación en disolu- 

 ción nítrica se efectúa prácticamente en las mismas condiciones sobre la 

 plata que sobre el bismuto, decidimos operar sobre este metal, a fin de 

 ahorrarnos así la preparación del cátodo antes de cada análisis. Para lograr 

 lo cual damos a la superficie plateada dos capas sucesivas de bismuto 

 (0,4 grs. en total), cepillando cada vez fuertemente la red> con lo que con- 

 seguimos en los cátodos así bismutados superficies compactas y adheren- 



^ig- 3- 



tes, condiciones óptimas para la posterior precipitación. Hemos llegado a 

 depositar, en sucesivas valoraciones, hasta 5 grs. de bismuto. Una vez la 

 red casi cegada,, se prescinde de seguir utilizando el cátodo, ya que su 

 limpieza presenta dificultades y el reducido coste del mismo no justifica 

 llevarla a cabo. 



Antes de emplear el cátodo, y después de bien cepillado, se lava abun- 

 dantemente con agua, pasándole en seguida por alcohol, se tiene de 10 a 15 

 minutos en ía estufa a 90 o - 100°, y, finalmente en un desecador en forma 

 de campana conteniendo ácido sulfúrico, de cuya tapa, que lleva un gan- 

 chito de alambre sujeto con lacre (fig, 2 b), se le cuelga con objeto de 

 evitar roces a la superficie catódica. 



En la mayor parte de las determinaciones hemos utilizado la corriente 

 industrial, para lo cual establecemos un circuito cerrado en la forma que 

 se indica en esquema en la fig. 3. Este circuito está constituido por un 



